SÉANCE DU 7 OCTOBRE .1-907. Sgl 



Ces exemples suffisent à montrer l'excellence de la disposition indiquée, 

 quand on veut obtenir un spectroscope à champ plan éliMidu. Toutefois, si 

 l'on ne se limite pas à des valeurs de A surtisammenl petites, ces spectro- 

 scopes sont asligmatiques, c'est-cà-dire que Timage d'un point de la fente est 

 une petite ligne perpendiculaire à la direction de la dispersion. 



On peut réaliser un spectroscope à miroirs non astigmatique, en plaçant 

 la face de sortie du dernier prisme du train, ou le réseau, au centre de cour- 

 bure du miroir de la chambre photographique. Mais, dans ces conditions, 

 le champ n'est plus plan. Il a un rayon de courbure égal à la moitié de celui 

 de ce miroir, et sa longueur atteint au plus la moitié de son diamètre. Les 

 images sont d'ailleurs moins faciles à recueillir que dans l'emploi du 

 dispositif que je viens de décrire. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur la thermo-électricité du nickel {influence 

 des métaux étrangers). Note de M. H. PécheuX, transmise par M. J. Violle. 



Lorsqu'on étudie la thermo-électricité d'un échantillon de nickel mar- 

 chand, on est frappé de l'influence que subissent les résultats, du fait de 

 l'existence, dans ce nickel, de quantités plus ou moins variables des métaux 

 qui l'accompagnent dans les divers minerais d'où on l'extrait. 



M. Ph. Hanison a, le premier, en 1Q02 {Phil. Mag., 6' série, t. III) étudié les 

 variations de la force électrouiolrice d'un couple nickel/cuivre constitué par des mé- 

 taux marchands, mais il n'a pas indiqué la valeur du nickel étudié, au point de vue 

 physique ou chimique. 



Dans une Note précédente (Comptes rendus, l. CXLIII, sept. 1906), j'ai in<ll.|ué 

 l'emploi, comme pyromètre industriel, d'un couple formé par le cuivre avec un nickel 

 marchand, couple qui m'avait donné des résultais un peu dill'érents de ceu\ de M. Ph. 

 Harrison. 



J'ai repris cette étude, afin d'essayer de me rendre compte de l'influence 

 exercée, sur les résultats à obtenir, par la présence des divers métaux qui 

 constituent les impuretés du nickel commercial. Les trois échantillons exa- 

 minés seront désignés parles lettres suivantes : nickel (F. A), nickel (L) et 

 nickel (P). Voici leur composition chimiipie en poids, déduite de l'analyse 

 que j'en ai faite, et quelques indications d'ordre physique : 



(,aii>oue Impurcics • 



et au 



Ér.animon,. Cuivre. Fer. .;ob,-,l,. .ilicno.. (olal. _Consi..anee. Fusibili.é. 



Nickel (F. iX).... o.Sopouriuo traces traces 0.30 pour 100 i pour.oo dur, cassant le plus fusible 



Nickel (L) o,2opour.oo traces o,.5pour.oo néant o,3opour.oo mou lusihil. inlerniecl. 



Nickel (P) traces i,5opourioo o,5o pour 100 o.iopourioo s.iopourioo assez-dur le rtioins fusiljle 



